( 753 ) 
formées; elles avaient pris un retrait d'environ 16 p. ©, mais elles 
étaient plus blanches, moins déformées, moins bouillonnées que les pré- 
cédentes et avaient acquis même un commencement de translucidité, 
» Ainsi, il a suffi de remplacer le kaolin, généralement peu plastique, 
par une argile très-plastique, pour qu’une pâte, faite avec cette argile dans 
les mêmes proportions élémentaires que la porcelaine, ne présentât plus 
les qualités caractéristiques de cette poterie. 
» $ IX. — On connaissait déjà ce résultat, car il était très-naturel que 
dans les contrées où il n’y a pas de kaolins, mais de belles argiles, on eût 
cherché à faire de la porcelaine en substituant cette argile au kaolin. On 
n’y était jamais parvenu. ÍI fallait, pour approcher de cette poterie dure, 
translucide et preuant bien la couverte, toujours associer, comme dans les 
hygiocérames , du kaolin à l'argile. 
» Mais on pouvait croire que tous les éléments de la porcelaine à kaolin 
ne se trouvaient pas dans les pâtes de porcelaine tentées avec l'argile 
seule. Or les expériences précédentes, faites sur des pâtes de composition 
chimique exactement la même que celle de la porcelaine, prouvent que 
c'est bien dans létat des parties, et non dans leur nature que consistent 
plusieurs des propriétés caractéristiques des pâtes, 
» $ X. — On a vu qu'il y avait une assez grade difficulté à introduire, 
dans les pâtes artificielles de porcelaine, les 3 p. $ de potasse nécessaires à 
leur composition, qu’on ne pouvait le faire directement à cause de la solu- 
bilité de cet alcali, et qu'il fallait se servir pour véhicule d’un corps vi- 
treux et par conséquent d’un composé qui était dans un état très-diflérent 
de celui où est la potasse dans le felspath. 
» Pour compléter toutes les tentatives de pâtes artificielles, nous avons 
voulu voir si, en prenant la potasse nécessaire dans une autre pierre que le 
felspath, nous pourrions, sans le secours de ce minéral, faire une pâte 
semblable à la porcelaine. 
» En recherchant quelle serait Fespèce minérale qui nous fournirait le 
plus de potasse, nous avons choisi lamphigène comme étant la pierre qu 
remplirait le plus complétement les conditions que nous voulions y trou- 
ver réunies. 
» Cette pierre contenait suffisamment de silicate de potasse pour la com- 
position d’une pète de porcelaine composée comme il suit ; | 
